1904. No. I. SCHMELZP.-ERNIED. DER SILIKATSCHMELZLÖSUNGEN. 37 



Die specifische Wärme der Silikate. 



a. Die specifische Wärme zwischen 100 und 0°. 



Durch die Untersuchungen vieler Forscher, namentHch F. E. Neu- 

 mann, H. Kopp, Woestyn, A. Winkelmann, ^ P. E. W. Öberg^ 

 und J. Joly, ^ ist es bekanntlich nachgewiesen worden, dass die specifische 

 Wärme (für loo — o°) der Silikatmineralien wie auch, zufolge Winkel- 

 mann, des Glases-* sich ziemlich genau nach dem Gesetz von Joule 

 oder Woest}'n berechnen lässt, nämlich nach der Formel: loo C = 



P\^\ "h p2^-2 H" Pz^z ^- ^- '^^•> ^^'° P\> Pi> Pz ^'^ prozentischen Gehalte 

 und C, c^, ^2, ^3 die sp. Wärme des Minerals und der dasselbe zusam- 

 mensetzenden »Säuren« und »Basen« bezeichnet. Für StO^ (in ver- 

 schiedenen Formen), Al^O^, Fe^O^, MnO^, MnO, MgO, ZnO u. s. w. 

 ist die sp. Wärme direkt bestimmt worden; für CaO, FeO, K^O, Na^O 

 und Li^O dagegen von Ober g durch Berechnung gefunden, indem er 

 zuerst die sp. Wärme verschiedener Mineralien (wie Wollastonit CaO .SiO^, 

 Anorthit CaO . Al^O^ . iSiO^, u. s. w.) bestimmte und daraus die- 



* Siehe die Literaturcitate in den physikalischen Lehrbüchern (Müller-Po uillet, 

 Winkelmann u. s. w.) und in den physikalisch-chemischen Tabellen von Landolt 

 und Börnstein, U, 1894. 



- Beitrag zur Kenntnis der specifischen Wärme einiger Mineralien (schwedisch geschrieben). 

 Öfversigt af kgl. Vetenskaps-Akad. Förh. Stockholm, 1S85. — Diese bisher in der 

 Literatur wenig berücksichtigte Abhandlung enthält zahlreiche und sorgfältige Bestim- 

 mungen der sp. Wärme der Silikate. 



^ On the Specific Heats of Minerals. Proc. Royal Soc. London XLI, 18S6. 



* Nachdem das obige schon geschrieben war, finde ich in G. Tammanns »Kristalli- 

 sieren und Schmelzern (1903) einige kürzlich von A. Bogajawlensky ausgeführte 

 Bestimmungen der sp, Wärme (100-20°) einiger Borate und Silikate sowohl in kry- 

 stallisierttm wie in amorphem Zustande. 



Sp. Wärme 100 — 20° 



Leucit . . 

 EläoUth . 

 Mikroklin 



des Krystalls des amorphen 



0.247 

 0.222 

 0.176 

 0.197 

 0.178 

 0.1S4 

 0.197 



0.247 

 0.218 



0.175 

 0.191 

 0,175 

 0.192 

 0.185 



Unterschied 



0.000 

 -^0.004 



-T- 0.00 1 

 -^0.006 



-i- 0.003 

 -I- 0.008 

 -f 0.012 



Also Unterschiede — bald in der einen, bald in der anderen Richtung, — die meist 

 ganz klein sind, die jedoch gelegentlich bis zu 0,012 steigen. Bezüglich dieses letzteren 

 Unterschieds — zwischen Im-stallinem und amorphen Mikroklin — erlaube ich mir 

 folgendes zu bemerken: Die sp. Wärme (100—20° oder 100—0°) ist früher für Orthoklas 

 von Kopp = 0.183, für Orthoklas von Ober g = 0,1877, für Adular von Neu- 

 mann ^ 0.1861 gefunden; die obige Angabe für Mikroklin (krystallin) = 0.197 

 scheint somit zu hoch zu sein. Dagegen stimmen die älteren Werte (0.183, 0.1S61, 

 0.1877) ganz gut mit dem für den amorphen Mikroklin gefundenen (0.185); der von 

 Bogajawlensky aufgeführte Unterschied, 0.012, dürfte somit vielleicht zu gross sein. 



